436 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SGIINŢE 



Les quantites relatives de ces sels contenus dans l'eau de gâchage, 

 sont cependant si minimes, que leur action est forcement limitee. 



Ciment mis a durcir dans Veait de mer. Le ciment ayant fait 

 prise et offrant deja une certaine cohesion, se trouve mis en con- 

 tact avec les sels contenus dans l'eau de mer et donnera lieu aux 

 phenomenes suivants : 



Une certaine quantite d'eau de mer penetrera dans l'interieur 

 du mortier par capillarite et les sels qui y sont contenus et qui peu- 

 vent avoir une action sur les sels formes ou en voie de formation 

 dans le ciment, reagiront sur ceux-ci de la facon suivante : 



Le sulfate de magnesie donnera lieu â la formation de sulfate 

 de chaux avec l'hydrate de chaux provenant de l'action de l'eau 

 sur le silicate tricalcique : 



i). Si0 2 . 3 CaO + 2H 2 = Si0 2 . CaO + 2 Ca (OH) 2 



2). Ca (OH) 2 + Mg- S0 4 = Mg~(OH) 2 _|_ Ca S0 4 



L'hydrate de magnesie ainsi forme est insoluble et restera dans 



les pores du ciment. Le gypse produit par cette reaction, plus so- 



luble que l'hydrate de chaux, restera en solution et reagira sur les 



aluminates hydrates deja formes, soit par hydratation de la petite 



quantite d'aluminate contenue primitivement dans le ciment avânt 



la prise, soit produits par la decomposition des silico-aluminates 



basiques. 11 se formera en presence de 1' exces de l'hydrate de 



chaux, un sulfoaluminate de chaux, d'apres la reaction generale: 



3 Ca SO* + AL 2 3 . xCaO.aq + y Ca (OH) 2 + aq = 



Al 2 0. A . 3 Ca O. 3 Ca S0 4 + 26.5 H 2 



La formation de ce sulfoaluminate, qui fixe une quantite tres 

 forte d'eau et augmente considerablement de volume, aura pour 

 effet de detruire progressivement la coh.esion du ciment. 



Cest a la formation de cet expansif, qu'est due la destruction 

 des travaux en ciment a la mer. 



Par suite de la difference de densite de l'eau de mer entree pri- 

 mitivement par capillarite dans le bloc de ciment considere et ayant 

 perdu son sulfate de magnesie, ii y aura tendance ?u retablisse- 

 ment d'un equilibre avec l'eau exterieure et une nouvelle quantite 

 de sels ayant penetre dans l'interieur du bloc, la reaction du sulfate 

 de magnesie sur la chaux et la formation du sulfoaluminate suivront 



